— 214 — 



di quanto afferma il Margottet, tanto il selenio vetroso quanto quello cri- 

 stallino si amalgamano : però occorre triturare parecchio tempo prima di ot- 

 tenere una pasta omogenea di color grigio-piombo. Per conoscere la natura 

 di questa amalgama vennero istituiti diversi saggi analitici. 



I prova. — L'amalgama appena preparata venne filtrata a pressione 

 ridotta attraverso pelle di camoscio. La polvere nera rimasta sulla pelle e 

 che a forte ingrandimento non dimostra contenere mercurio libero, diede 

 all'analisi 



Trovato Calcolato per HgSe 



Hg 55.81 o/o 71.63% 



II prova. — Amalgama trattata come la precedente, ma dopo pro- 

 lungata triturazione. Hg trovato = 70.69 %. 



Ili prova. — Amalgama filtrata attraverso pelle di camoscio e poi 

 sfregata leggermente su lamina di rame. Hg trovato = 69.13 %■ 

 IV prova — Come la III; Hg trovato = 65.51 °/o- 

 Quando le amalgame vengono lasciate a sè per diverso tempo esse se- 

 parano una polvere nera e ciò si ottiene più facilmente per moderato riscal- 

 damento. Triturando di nuovo si ottiene la stessa massa pastosa primitiva. 

 Sulla natura di queste amalgame quindi si può dire che il selenio si com- 

 bina col mercurio formando il seleniuro: tuttavia la combinazione è lenta 

 ed incompleta come dimostrano le analisi: per triturazione si forma così 

 una massa pastosa apparentemente omogenea che poi per riposo o per filtra- 

 zione o per riscaldamento separa facilmente il mercurio in eccesso: essa 

 perciò risulta costituita da un miscuglio meccanico di mercurio e composto. 



Vennero eseguite infine con le miscele ricche in selenio delle ricerche 

 mediante l'analisi termica. Non è stato possibile però costruire un diagramma 

 di fusione del sistema HgSe, in causa del comportamento del selenio alla 

 fusione. Tuttavia si è dedotto qualche dato interessante. 



I. Curve di congelamento. — Se si sottopongono le miscele dei 

 due elementi nelle proporzioni di 98, 95, 90, 80, 70 atomi per cento di 

 selenio alla fusione fino a 500-550° si ottiene una massa costituita da una 

 parte liquida ed una parte che non si scioglie. Non è possibile riscaldare a 

 temperatura più elevata, perchè come già si disse, distillerebbe tutto il pro- 

 dotto. Per raffreddamento si ottiene quasi sempre un solo arresto termome- 

 trico, variante nelle diverse prove fra 132° e 139°. Benché nella durata degli 

 arresti non vi sia regolarità, pure le miscele più ricche in selenio presen- 

 tano un arresto di durata più lunga che le altre. Fino alle dette tempera- 

 ture la massa non è solida, ma fortemente vischiosa: dopo la massa è solida 

 ed ha l'aspetto cristallino caratteristico del selenio metallico. 



